Source: http://docplayer.fi/3261549-Korjaushitsauskasikirja.html
Timestamp: 2017-06-29 08:14:36+00:00
Document Index: 8130068

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Korjaushitsauskäsikirja Osa 2, Hitsausohjeita OY ESAB Ruosilantie 18, HELSINKI puh. (09) , faksi (09) ,2 Sisällys Osa 2, Hitsausohjeita Valuraudan hitsaus Huonosti hitsattavien terästen hitsaus Erilaisten metallien hitsaus toisiinsa sekaliitokset Mangaaniterästen hitsaus Työkaluterästen hitsaus3 Valuraudan hitsaus Yleistä Valuraudat ovat seoksia, jotka sisältävät raudan lisäksi seuraavia seosaineita: 2-5% C, 1-3% Si ja alle 1% Mn. Valuraudoilla on pieni sitkeys, kovuus ja lujuus sekä ne ovat yleensä melko hauraita. Näiden ominaisuuksien parantamiseksi valurautoja seostetaan ja/tai lämpökäsitellään. Yleisimmät valurautalajit ovat: suomugrafiittivalurauta (harmaa valurauta) pallografiittivalurauta adusoitu valurauta tylppägrafiittivalurauta valkoinen valurauta Suuri hiilipitoisuus vaikuttaa hitsattavuuteen huomattavasti. Koska valurautojen koostumukset ja ominaisuudet vaihtelevat paljon, myös hitsattavuus vaihtelee. Toiset laadut ovat kohtalaisesti hitsattavia, toiset ovat hitsattavaksi sopimattomia. Kaikki yllä mainitut valurautalaadut ovat sopivilla lisäaineilla ja toimenpiteillä kuitenkin hitsattavissa, pois lukien valkoinen valurauta, joka on erittäin haurasta. Hitsauslisäaineet valuraudalle Tyyppi Puikko Täytelanka Puhdas nikkeli OK Nikkeli-rauta OK Nikkeli-rauta OK OK Tubrodur Nikkeli-kupari OK Seostamaton (OK 48.00) (MAG-lanka: OK Autrod 12.51) teräs Puhdas nikkeli-tyyppi Valuraudat hitsataan pääsääntöisesti nikkelipuikoilla. Nikkeli pystyy absorboimaan enemmän hiiltä muuttamatta omia ominaisuuksiaan. Nikkelin ja valuraudan lämpölaajenemiset ovat lähes samanlaiset. Nikkeli on sitkeämpi kuin muut valuraudan lisäaineet ja se on myös helposti koneistettavaa. Sitä käytetään halkeamien täyttämiseen ja yleisiin korjauksiin. Hitsiaineen kovuus on n. 150HB. Sitä ei suositella runsaasti rikkiä ja fosforia sisältäville raudoille. 2-34 Nikkeli-rauta-tyyppi Korkeamman lujuuden saavuttamiseksi valurauta- ja valurauta-teräsliitoksissa voidaan käyttää nikkeli-rauta-tyyppisiä hitsauspuikkoja. Hitsiaineen rautapitoisuuden vuoksi kovuus voi kohota hieman puhtaalla nikkelillä saavutettavaan verrattuna. Hitsi on kuitenkin vielä koneistettavissa. Nikkeli-rauta hitsiaine sietää paremmin rikin ja fosforin seostumista kuin puhdas nikkeli. Nikkeli-kupari-tyyppi Nikkeli-kupari on sopiva tyyppi, kun tarvitaan lähes valuraudan värinen hitsi. Hitsi on helposti koneistettavissa. Seostamaton teräs-tyyppi Seostamattomia hitsauspuikkoja voidaan käyttää ei-kriittisissä hitseissä ja kun koneistusta ei tarvita. Hitsiaine tulee sekoittumisen takia kovaksi ja hauraaksi. Valurautaliitoksen valmistelu Railojen tulee olla leveämpiä kuin teräksillä Terävät kulmat on pyöristettävä U-railot ovat suositeltavia Halkeamat on avattava kunnolla luoksepääsemisen varmistamiseksi Poraa pienet reiät halkeaman päihin, jotta sen eteneminen ei jatkuisi, katso kuva. Reikien poraus halkeaman päihin Hitsaussuunta Halkeama Halkeaman korjaus Koska valurauta on rakenteeltaan huokoista, se imee itseensä öljyä ja nesteitä, jotka vaikeuttavat hitsausta. Ne tulee poistaa ennen hitsausta. Jos nämä nesteet halutaan polttaa pois, tarvitaan lämmitystä. Yleensä polttaminen on kuitenkin mahdotonta kappaleen muodon tai ajanpuutteen vuoksi. Ongelman voi ratkaista talttauspuikolla OK Se on erinomainen apuväline valuraudan korjauksessa, koska se kuivattaa ja polttaa epäpuhtauksia ja grafiittia, mikä vähentää halkeilua ja huokosia hitsissä. Normaalissa hionnassa epäpuhtaudet ja grafiitti leviävät railoon, mikä voi aiheuttaa ongelmia hitsauksessa. 2-45 Joskus on hyödyllistä käyttää pufferihitsausta. Pufferihitsauksessa toinen tai molemmat railonkyljet päällehitsataan ennen varsinaista hitsausta, kuvat 1 ja 2. Se tehdään samalla lisäaineella kuin varsinainen hitsauskin. Tällä menettelyllä pienennetään liitoshitsin kutistumisesta aiheutuvia valurautaan kohdistuvia jännityksiä. Tätä tekniikkaa käytetään ehkäisemään hauraiden faasien syntymistä. Lisäksi hitsin kutistumisesta johtuvat jännitykset jäävät sitkeään pufferikerrokseen, eivätkä vaikuta hauraaseen muutosvyöhykkeeseen. Kuva 1 Pufferikerros Pufferikerros ja varsinainen liitoshitsi Kuva 2 Valuraudan kylmähitsaus Suurin osa valurautakorjauksista hitsataan puikolla ja nykyään enimmäkseen kylmähitsauksena seuraavasti: Hitsaa lyhyitä, suoria palkoja (20-30 mm) paksuudesta riippuen Käytä ohuita puikkoja ja pientä virtaa Pidä keskimääräinen lämpötila alle 100 C koko ajan Vasaroi hitsin pinta pyöreällä vasaralla heti hitsauksen jälkeen Kylmähitsauksen tarkoitus on tuoda mahdollisimman vähän lämpöä hitsauskohdan alueelle, minkä ansiosta jännitykset jäävät pienemmiksi. Vasarointi venyttää hitsipalkoa, mikä laukaisee kutistumisjännityksiä ja estää halkeamien syntymistä. Esite ESAB on julkaissut myös esitteen Valuraudan hitsaus, jossa selvitetään enemmän valuraudan hitsausta. 2-56 Valurautainen moottorilohko. Korjaus puikoilla OK ja OK7 Huonosti hitsattavien terästen hitsaus Korjaus- ja kunnossapitohitsauksissa on usein monia teräksiä, joita voidaan kutsua huonosti hitsattaviksi suuren karkenevuutensa vuoksi. Näitä teräksiä ovat: runsashiiliset teräkset koneenrakennuksen nuorrutusteräkset työkaluteräkset jousiteräkset monet kulutusteräkset tuntemattomat teräkset Tuntemattomia teräksiä on syytä käsitellä huonosti hitsattavina hitsausvirheiden estämiseksi, jos niiden tarkempaa koostumusta ei saada selville. Yhteistä näille kaikille teräksille on hitsattavuuden kannalta voimakas karkenemisaipumus sekä karenneen muutosvyöhykkeen suuri kovuus ja hauraus. Periaatteessa kaikkia näitä teräksiä voidaan hitsata sopivaa ferriittistä lisäainetta käyttäen ja tekemällä tarvittava esilämmitys tai esilämmitys ja jälkilämpökäsittely. Lämpökäsittelyt eivät usein ole kuitenkaan mahdollisia korjaushitsauksessa. Hitsaus austeniittisella ruostumattomalla tai nikkelipohjaisella lisäaineella on paljon käytetty ja tehokas tapa estää halkeamien syntymistä. Halkeamia aiheuttavan vedyn liukoisuus on austeniittiseen hitsiaineeseen suuri, mistä syystä vety ei siirry hauraaseen muuutosvyöhykkeeseen aiheuttamaan vetyhalkeamia. Lisäksi austeniittisen hitsiaineen sitkeys on suuri, minkä ansiosta se pystyy venymään hitsin kutistumisen ja jäähtymisen aikana, mikä pienentää jännityksiä. Yleisimmät lisäainetyypit ovat: Tyyppi Puikko MAG-/Täytelanka 29Cr 9Ni OK 68.81, OK OK Autrod Cr 9Ni 6Mn OK 67.42, OK 67.45, OK OK Autrod OK Tubrodur Ni-pohjaiset OK OK Autrod8 OK 68.81/OK 68.82/OK Autrod Tällaisella ferriittis-austeniittisella hitsiaineella on hyvin suuri sekoittumiskyky, ja se sietää parhaiten epäpuhtauksia railopinnoilla ja perusaineessa. Hitsiaineen lujuus on suhteellisen korkea, minkä ansiosta sitä voidaan käyttää suurta lujuuttakin vaativiin hitseihin. Hitsiaineen ferriittipitoisuus on yli 40 %, mikä voi aiheuttaa haurautta korkeissa lämpötiloissa ja myös paksuissa monipalkohitseissä. Nämä lisäaineet ovat paras valinta, kun perusainetta ei tunneta. OK 67.42/OK 67.45/OK 67.52/OK Tubrodur 14.71/OK Autrod Austeniittisen hitsiaineen lujuus ja kovuus ovat suhteellisen matalat, mutta sitkeys hyvin suuri. Hitsiaine on hyvin halkeilunkestävä monissa korjaushitseissä. Tämä suhteellisen pehmeä hitsiaine pienentää jännityksiä, jotka voivat aiheuttaa vetyhalkeamia karenneilla (so. martensiittisilla) alueilla hitsausvyöhykkeellä. Tämän tyyppinen lisäaine voi olla parempi valinta kuin edellinen, kun ei vaadita suurta lujuutta. OK 92.26/OK Autrod Tätä nikkelipohjaista lisäainetta käytetään usein korkean lämpötilan ja korkean lujuuden liitoksiin, jotka on suunniteltu yli 200 C lämpötiloihin, esimerkiksi kuumalujan CrMo-teräksen liittämisessä ruostumattomaan teräkseen, koska se ei haurastu lämpökäsittelyssä ja korkeissa lämpötiloissa. Hitsiaineen venymiskyky on kaikista lisäaineista suurin, minkä ansiosta sitä käytetään myös vaikeissa korjaushitsauksissa, esim. paksut ja jäykät hitsit. OK ja Autrod ovat sopivia myös, kun hitsataan paksuja materiaaleja (>25 mm) monipalkohitsauksena. Seuraavilla sivuilla on esitelty esimerkkikohteita, joissa OK puikkoa on käytetty hyvällä menestyksellä. 2-89 Vaihteiston hammaspyörä, joka on voimakkaasti karkenevaa nuorrutusterästä. Korjattu puikolla OK10 Kuluneen nuorrutusteräsakselin korjaus hitsauspuikolla OK halkeama Valuteräskorvakkeen korjaus hitsauspuikolla OK OK hitsauspuikolla korjattuja koneenosia. 2-1011 Nuorrutusteräksestä tehdyn hammaspyörän korjaus hitsauspuikolla OK Katkenneen pultin poistaminen hitsauspuikolla OK12 Erilaisten metallien hitsaus toisiinsa sekaliitokset Seostamattoman tai niukkaseosteisen teräksen hitsaus ruostumattomaan teräkseen Seostamattoman tai niukkaseosteisen teräksen ja ruostumattoman teräksen hitsaus toisiinsa on epäilemättä yleisin ja tärkein erilaisten metallien välinen hitsausliitos. Näistä liitoksista käytetään usein nimityksiä eripariliitos, musta/ ruostumaton eripariliitos ja ferriitti/austeniittiliitos. Ruostumaton teräs on useimmiten jokin austeniittinen ruostumaton teräs, mutta se voi olla myös ruostumaton duplex-teräs. Ruostumattoman teräksen hitsaaminen seostamattomaan tai niukkaseosteiseen teräkseen pitää normaalisti suorittaa ns. yliseostetulla ruostumattomalla lisäaineella. Yliseostetussa lisäaineessa on normaalia ruostumatonta lisäainetta enemmän kromia ja nikkeliä, jotta sillä on varaa laimistua sekoittuessaan sestamattoman teräksen kanssa hitsiaineessa ja hitsiaineeseen saadaan sellainen koostumus, että se ei ole hauras eikä halkeile. Käytettävissä on kaksi eri tapaa. Koko railo voidaan hitsata yliseostetulla ruostumattomalla lisäaineella. Vaihtoehtoisesti niukkaseosteiseen tai seostamattomaan railopintaan voidaan hitsata pufferikerros yliseostetulla ruostumattomalla lisäaineella ja täyttö ruostumattoman perusaineen mukaisella lisäaineella. Hitsaus voidaan yleensä suorittaa ilman esilämmitystä. Perusaineiden hitsaussuositukset tulee kuitenkin huomioida. Yleisimmät lisäainetyypit: Seostyyppi EN AWS Puikko MIG/MAG/TIG Täytelanka Jauhekaari OK OK Autrod/ OK Tubrod OK Autrod Tigrod 18%Cr-8%Ni-6%Mn 18 8 Mn ja %Cr-13%Ni L 309L ja ja %Cr-13%Ni-3%Mo L 309MoL ja %Cr-9%Ni Nikkeliseos - NiCrFe13 Ensimmäinen lisäainetyyppi (18%Cr-8%Ni-6%Mn) on mangaanilla yliseostettu lisäaine. Hitsiaineen mikrorakenne on austeniittinen. Korkea mangaaniseostus estää kuumahalkeamien syntymistä. Austeniittinen hitsiaine ei haurastu paksuissa monipalkohitseissä tai jälkilämpökäsittelyssä ja hitsiaineen muodonmuutoskyky ja sitkeys ovat hyvät. Näitä lisäaineita käytetään paljon eriparihitseissä ja huonosti hitsattien terästen korjaushitsauksissa sekä kovahitsauksessa sitkeänä pufferikerroksena. Toinen (23%Cr-13%Ni) ja kolmas (23%Cr-13%Ni-3%Mo) seosryhmä ovat periteellisiä ja eniten käytettyjä lisäaineita musta/ruostumaton eripariliitoksiin. Hitsiaineen mikrorakenne on asuteniitis-ferrriittinen, jonka ferriittipitoisuus on %. Sekoittumisen jälkeen eriparihitsiaine on tavanomaista ruostumatonta 19/9 tai h aponkestävää 19/12/3 tyyppistä hitsiainetta. Ne sietävät melko suuren sekoittumisasteen säilyttäen vielä oikean koostumuksen hitsiaineessa. Neljäs ryhmä (29%Cr-9%Ni) on hyvin runsaasti kromilla yliseostettu. Mikrorakenne on austeniittis-ferriittinen, jossa ferriittipitoisuus on %. Tästä syystä hitsiaine voi haurastua paksuissa monipalkohitseissä eikä sitä saa jälkilämpökäsitellä. Se on tarkoitettu erityisesti hitseihin, joissa on suuri sekoittumisaste. 29%Cr-9%Ni lisäaine on yleisin seostyyppi myös erilaisissa korjaushitsauspuikoissa, joita käytetään huonosti hitsattavien terästen hitsauksiin. Viides ryhmä on nikkelipohjaiset seokset ( Inconel ). Hitsiaine on täysin austeniittinen ja sen muodonmuutoskyky ja sitkeys ovat erittäin hyvät. Näitä lisäaineita käytetään pääasiassa voimalaitosten kuumalujien CrMo-terästen ja ruostumattomien terästen välisissä liitoksissa. Hitsiaine kestää haurastumatta jälkilämpökäsittelyn ja korkealämpötilakäytön. Nikkelipohjaisia lisäaineita käytetään myös erilaisten huonosti hitsattavien terästen korjaushitsauksiin, koska hitsiaineen muodonmuutoskyky (venymä) on erittäin suuri, esim. paksuissa ja jäykissä rakenteissa. Esabilla on myös PC-ohjelma Schaeffler, jonka avulla voidaan analysoida eriparihitsin ominaisuuksia ja ja käyttökelpoisuutta sekä suorittaa kätevästi lisäaineen valintaa. 2-1314 Kuparin ja kupariseosten hitsaus teräkseen ja ruostumattomaan teräkseen Kupariseosten liittämisessä teräkseen tai ruostumattomaan teräkseen on suositeltavaa käyttää pufferikerroksia. Sula kupari ja pienemmässä määrin myös pronssi tunkeutuvat teräksen muutosvyöhykkeelle ja erkautuvat raerajoille. Sulan kuparin sulamispiste on satoja asteita matalampi kuin teräksen. Tunkeutuminen on nopeaa ja tunkeutumissyvyys voi olla yli 1 mm. Tätä ilmiötä edistävät vetojännitykset, joita syntyy hitsauksen yhteydessä. Puhdasta nikkeliä sekä nikkeli-kromi- ja nikkelikupari-seosta voidaan käyttää pufferikerroksena ehkäisemään kuparin tunkeutumista, koska nikkelillä ei ole vastaavaa taipumusta. Kuparin tunkeutuminen ei välttämättä ole vahingollista, vaan se voi olla sallittua monissa pinnoitussovelluksissa. Hitsattaessa tuotetta suurille kuormille tai erityisen kuumiin kohteisiin, joissa raerajat haurastuvat, tulee kuparin tunkeutumista välttää. Näissä tapauksissa on käytettävä pufferikerrosta nikkelipohjaisella lisäaineella. Pufferikerrokset voidaan tehdä joko kuparipuolelle tai teräspuolelle. Liitoshitsauksessa on vältettävä pufferikerroksen sulamista puhki. Sopivia puikkoja ovat mm. OK (puhdas nikkeli) ja OK (nikkeli-kromiseos). Lopulliseen hitsiin käytetään teräs- tai nikkeliseos puikkoa riippuen kummalle puolelle pufferikerros on tehty. Seuraavasta kuvasta käy ilmi pufferoinnin suoritus. Teräspuikko Kupari Pufferikerros puhdasta nikkeliä Teräs Teräs Nikkeliseospuikko Kupari Pufferikerroksen hitsausta varten kuparipuolelle on hyvä tehdä C esilämmitys. Ohuille materiaaleille riittää aloituskohdan ja sen ympäristön lämmitys. Kun pufferikerros ei ole kuparipuolella, noudatetaan perusaineen esilämmitysohjeita. Hitsattaessa teräspuolelta pufferoituja hitsejä kuparipohjeisilla puikoilla, tulee kuparipuoli esilämmittää C (Al- ja Snpronssit) ja <100 C (Si-pronssit). Jos pufferikerros on kuparipuolella, niin liitoshitsausta varten ei tarvita esilämmitystä, koska eristävä nikkelikerros estää tehokkaasti lämmön johtumista kupariin. Ilman pufferikerrosta lämpö karkaisi kuparin hyvän lämmönjohtokyvyn vuoksi. 2-1415 Korjauskärkien kiinnitys kauhan kynnen runkoon lisäaineella OK tai OK Tubrodur Ruoppauskauha. Uusien huulilevyjen kiinnitys puikolla OK16 Mangaaniterästen hitsaus Mangaaniteräs sisältää yleensä 11-14% mangaania ja 1-1,4% hiiltä. Tietyt laadut voivat sisältää vähäisissä määrin myös muita seosaineita. Tällä teräksellä on poikkeuksellinen kyky kovettua kylmämuokkauksessa, esimerkiksi iskuista ja/ tai kovassa paineessa. Tämä tekee teräksestä hyvän materiaalin moniin käyttökohteisiin murkaus- ja kaivosteollisuudessa, esimerkiksi murskauskoneiden kulutusosiin, kauhoihin ja kaivinkoneiden kynsiin. Mangaaniteräs kestää pitkään, mutta se voi myös kulua. Kunnostus käsittää normaalisti halkeamien ja lohkeamien korjausta, kappaleen alkuperäisen koon ja muotojen takaisinkasvattamista ja pinnan kovahitsausta tuotteen eliniän pidentämiseksi. Mangaaniteräksen hitsattavuus on rajoitettu uudelleenlämmityksestä ja hitaasta jäähtymisestä aiheutuvan haurastumisen vuoksi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että palkojen välinen lämpötila ei saa nousta yli 200 C. Tästä johtuen on olennaista seurata lämpötilaa erittäin tarkasti hitsauksen aikana. Siksi nämä teräkset tulee hitsata: pienellä lämmöntuonnilla suorilla hitseillä ilman levitystä jos mahdollista, useampaa kappaletta samanaikaisesti työkappaletta vedessä jäähdyttäen Tyypillisiä mangaaniteräksen hitsauksia ovat: Mn-teräksen liittämistä seostamattomaan tai niukkaseosteiseen teräkseen Mn-teräksen liittämistä Mn-teräkseen Kuluneiden pintojen uudelleenkasvatusta Kovahitsausta uuden pinnan kovuuden lisäämiseksi Liittäminen Mangaaniterästen hitsauksessa toisiinsa tai muihin teräksiin käytetään austeniittisia ruostumattomia lisäaineita lujan ja sitkeän liitoksen aikaansaamiseksi. Lisäaineet liittämiseen Seos Puikko Täytelanka MAG-lanka 18/8/6 OK OK Tubrodur OK Autrod /9 OK OK Autrod17 Pinnoitus: Ennen kuluneen kappaleen pinnoitusta on pinnoite suotavaa pufferoida austeniittisella lisäaineella esimerkiksi OK tai OK Autrod Itse pinnoitus suoritetaan jollain alla mainituista 13% Mn lisäaineista. Lisäaineet pinnoitukseen Seos Puikko Täytelanka 13Mn OK Mn 4Cr 3Ni OK OK Tubrodur Mn3Ni OK Mn18Cr OK OK Tubrodur Nämä lisäaineet sopivat yleisimmille saatavissa oleville austeniittisille mangaaniteräksille. Suuri pinnan kovuus Mangaaniteräshitsin pinnan kovuuden lisäämiseksi ja hankauskulutuksen kestävyyden parantamiseksi hitsi voidaan pinnoittaa kromiseosteisella lisäaineella. Samaa voidaan käyttää myös uusiin osiin ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä. Lisäaineet pinnan kovahitsaukseen HRC Puikko Täytelanka MAG-lanka OK OK Tubrodur OK Autrod Erittäin kuluttavissa olosuhteissa kromirauta- tai karbidityyppisiä lisäaineita voidaan käyttää verkkopalkoina tai muina kuvioina. HRC Puikko Täytelanka OK OK Tubrodur ~62* OK OK Tubrodur * 1 palkokerros 2-1718 13% Mn-teräksisen murskaimen korjausta puikolla OK19 Mn-teräksinen murskain. Hammas: OK pufferikerros, OK kovahitsaus. Verkkopalko: OK Tubrodur Mn-teräksinen iskurimurskain: OK Tubrodur20 Työkaluterästen hitsaus Verrattuna rakenneteräksiin, on työkaluteräksien hiilipitoisuus huomattavasti suurempi. Ne ovat usein kromilla, nikkelillä ja molybdeenillä seostettuja ja lämpökäsiteltyjä haluttujen ominaisuuksien saavuttamiseksi. Näitä ominaisuuksia ovat mm. kovuus, lujuus ja mittojen muuttumattomuus. Korkea hiilipitoisuus ja seosaineet tekevät työkaluteräkset erittäin karkeneviksi ja ne ovatkin yleensä ilmassa karkenevia teräksiä. Tämä tekee niiden hitsattavuuden huonoksi ja hitsauksen vaikeaksi. Työkaluterästen korjaushitsaaminen niiden ominaisuuksia muuttamatta voi olla erittäin vaikeaa. Tähän auttaa lämpökäsittely korkeassa lämpötilassa ja lisäaineen valinta siten, että hitsiaineelle tulee perusaineen kaltainen koostumus ja ominaisuudet. Käytännössä työkaluterästen korjaushitsaus on monimutkaista hilseilyn ja mittamuutosongelmien vuoksi. Se vaatii myös paljon aikaa. Yksinkertaistettu hitsaus Korjaushitsaus voidaan suorittaa esilämmittämällä kappale C lämpötilaan (riippuen teräksestä) ja pitämällä lämpötila hitsauksen ajan. Hitsauksen jälkeen tulee suorittaa lämpökäsittely. Tämäkään ei tuota täysin tasaista rakennetta ja kovuutta koko hitsiin, mutta tulos voi olla riittävän hyvä uuden työkalun tekemiseen verrattuna. Käytettävät esi- ja jälkilämmityslämpötilat löytyvät standardeista (esim. SAE/ AISI) tai työkaluteräksen valmistajilta. Työkaluterästen hitsauspuikot Nämä hitsauspuikot on kehitetty työkalujen valmistukseen ja niiden korjaushitsaukseen. Päätyypit OK Martensiittinen 13 Cr OK Kuumatyöstöteräs OK Pikateräs OK Kobolttipohjainen seos ( Stelliitti 6 ) OK Nikkelipohjainen seos ( Hastelloy C ) Työkaluterästen tärkein ominaisuus on niiden hyvä kovuus myös korkeissa lämpötiloissa. Työkaluja käytetään usein korkeissa lämpötiloissa tai lämpöä syntyy leikkauksessa ja muotoilussa. Niukkaseosteisten terästen kovuus laskee nopeasti yli 400 C lämpötiloissa, kun taas pikateräkset voivat säilyttää kovuutensa jopa 600 C lämpötilaan asti. 2-2021 Kobolttipohjaisia seoksia eli stelliittejä käytetään pääasiassa parantamaan kulutuksen kestävyyttä korkeissa lämpötiloissa, kun hyvää kovuutta kuumassa tarvitaan yhdessä hapettumisen-, korroosion- ja hilseilynkestävyyden kanssa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat venttiilien istukat, pursotustyökalut, moottorin venttiilit yms. Kobolttipohjaisia seoksia voidaan käyttää lisäaineina eri perusaineiden, kuten hiili-, niukkaseosteisten-, valu-, tai ruostumattomien terästen kovahitsauksessa. Jos joudutaan hitsaamaan yli kaksi palkokerrosta, tarvitaan usein esilämmitystä halkeilemattoman hitsin aikaansaamiseksi. OK tunnetaan erinomaisesta kulutuskestävyydestään korkeissa lämpötiloissa ja sitä käytetään leikkaus- ja lävistystyökaluihin yli 600 C lämpötiloissa. Alhaisemmissa lämpötiloissa pikateräshitsauspuikoilla, kuten OK 85.65, saadaan yhtä hyvä tai parempi tulos ja erinomainen sitkeys. OK ei ole erityisen kova, mutta lujuuden ja kovuuden lasku lämpötilan noustessa on hidasta. Jopa 800 C lämpötilassa sen murtolujuus on vielä yli 400 MPa. Seos on erittäin hyvin lämpöshokkeja, sykkivää kuormitusta ja hapettumista kestävä. Valmistelu, käytännön ohjeita Esilämmitys kannattaa tehdä uunissa oikean ja tasaisen lämpötilan varmistamiseksi, mutta se voidaan tehdä myös polttimella. Lämpötilaa tulee kohottaa hitaasti, erityisesti monimutkaisen muotoisilla kappaleilla. Tärkeää on myös hitsata mahdollisimman pienellä lämmöntuonnilla ja hitsata lyhyitä osapalkoja railon eri osiin yhtäjaksoisten palkojen sijaan. Railot voidaan valmistella hiomalla. Teräviä kulmia tulee välttää ja käyttää riittävän suuria pyöristyssäteitä. Erittäin huonosti hitsattaville työkaluteräksille suositellaan yhtä tai kahta pufferikerrosta esim. OK tai OK puikolla. Vähemmän kriittiset osat ja niukkaseosteiset työkaluteräkset voidaan pufferoida OK puikolla ennen kovahitsausta työkaluteräspuikolla. Kaikkiin työpintoihin ja leikkaussärmiin tarvitaan vähintään kaksi kerrosta työkaluteräskovahitsiä. Hitsistä on tehtävä riittävän paksu, jotta työkalu voidaan koneistaa mittoihinsa. Karkaisu suoritetaan suunnilleen esilämmityslämpötilassa. Kuitenkin sekä esilämmityslämpötilan, että karkaisulämpötilan on pysyttävä alle teräksen päästölämpötilan. 2-2122 A B Koko särmän korjauksen valmistelu: (A) vaurioitunut särmä, (B) särmän valmistelu hitsausta varten. A B Osittaisen korjauksen valmistelu: (A) vaurioitunut särmä, (B) särmän valmistelu hitsausta varten. limitys Särmän kovahitsaus. 2-2223 Hitsauspuikon valitseminen työkaluille Työkalun tyyppi Haluttu ominaisuus Puikko Kylmätyöstömuotit Kylmämuovaustyökalut Painevalumuotit Muovimuotit Kuumataemuotit Kuumalävistystyökalut Pursotusmuotit Kuumalävistystyökalut Kuumapistotyökalut Kuumaleikkaustyökalut Metallihöylän terät Jyrsimenterät Takomuotit Pursotusmuotit Pistintyynyt Purseleikkurit Pursemeistit Sitkeys ja lujuus. Iskunkestävyys. Kulutuskestävyys. Korkea kuumalujuus, kulutuksen ja iskujen kestävyys kuumissa kohteissa. Särmän kestävyys korkeissa lämpötiloissa. Hyvä iskunkestävyys. Lujuus tykyttävässä kuormituksessa. Hapettumattomuus 1000 C asti. Suuri lämpöshokin kestävyys. Kovuus korkeissa lämpötiloissa. Mittojen muuttumattomuus. OK OK OK OK OK Samankaltaiset tiedostot
Kaivosteollisuuden C-Mn terästen hitsaus Rikasta Pohjoista 2016, 14.4.2016 Kemi Marko Lehtinen sr. welding specialist Knowledge Service Center SSAB Olemme Maailmanlaajuinen, vahvasti erikoistunut teräsyhtiö Lisätiedot UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta
1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva Lisätiedot Luento 5 Hiiliteräkset
Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta ( Lisätiedot WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ.
WELDING INSTRUCTION SVETSINSTRUKTION SCHWEISSANLEITUNG www.eco-tracks.com HITSAUS OPETUSTA ИНСТРУКЦИЯ ПО СВАРКЕ TELAHOKKIEN HITSAUSOHJE Yleistä Booriseosteisen teräksen ominaisuuksia Karkaistun booriseosteisen Lisätiedot Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen
Puikon valinta korjaushitsaukseen ja pinnoitukseen Lincoln Electric Nordic Mestarintie 4 PL 60 27511 Eura Puh.: 0105223500, fax: 0105223510 email:jallonen@lincolnelectric.eu Yleistä Ylikuormitus johtaa Lisätiedot selectarc - HITSAUSPUIKOT 2009 Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI
selectarc HITSAUSPUIKOT 2009 KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT VALURAUTA NIKKELI ALUMIINI KUPARI KOVAHITSAUS TALTTAUS LEIKKAUS Somotec Oy Tototie 2, Lisätiedot Terästen lämpökäsittelyn perusteita
Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti Lisätiedot Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com
Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton Lisätiedot Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset
Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV, Lisätiedot Dislokaatiot - pikauusinta
Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi Lisätiedot esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.
1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä Lisätiedot UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy
UP - Plate kovaa kulutusta kestävä, päällehitsattu panssarilevy Suomen Elektrodi Oy PL 3, Vattuniemenkatu 19 00210 Helsinki puh. 09 477 8050 fax 09 477 80510 weldexpert@suomenelektrodi.fi ISO 9001: 2000 Lisätiedot Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti
Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät Lisätiedot Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla
Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat Lisätiedot MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?
MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin Lisätiedot Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015. Karkaisu ja päästö
1 Teräkset Kon-67.3110 kurssi Tekn. tri Kari Blomster LÄMPÖKÄSITTELY KARKAISUT 10.3.2015 Karkaisu ja päästö Teräs kuumennetaan austeniittialueelleen (A), josta se jäähdytetään nopeasti (sammutetaan) nesteeseen, Lisätiedot Kon Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto
Kon-67.3110 Harjoitus 4: standardit ja terästunnukset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Harjoitus 4 Tällä kerralla tutustutaan erilaisiin terästen nimikejärjestelmiin ja Lisätiedot METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA
METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja Lisätiedot Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä
Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin Lisätiedot OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT
OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen Lisätiedot Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme
Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat, Lisätiedot C. Hiilikaaritalttaus
C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt Lisätiedot VAATIVIEN MATERIAALIEN HITSAUS KATTILARAKENTEISSA Hitsaustekniikkapäivät, Tampere Kari Mäkelä
VAATIVIEN MATERIAALIEN HITSAUS Hitsaustekniikkapäivät, Tampere Kari Mäkelä TÄMÄ ESITELMÄ SISÄLTÄÄ 1. MUUTOKSET KATTILALIIKETOIMINNASSA 2. VAIKUTUS KATTILARAKENTEISIIN 3. MATERIAALIEN MUUTOS 4. MATERIAALIEN Lisätiedot Metallurgian perusteita
Metallurgian perusteita Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Korkean laadun saavuttaminen edellyttää sekä rauta että teräsvalujen tuotannossa tiukkaa prosessikuria Lisätiedot POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET
POIJUKETTINGIT JA SAKKELIT LAATUVAATIMUKSET Oulu 01.02.1993 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Poijukettingit ja sakkelit, Laatuvaatimukset Lisätiedot Hitsattu rakenne vikojen vaikutus lujuuteen ja elinikään
Hitsattu rakenne vikojen vaikutus lujuuteen ja elinikään Pertti Auerkari & Jorma Salonen VTT, Espoo sähköposti: pertti.auerkari@vtt.fi SHY NDT-päivät, Turku 24.9.2013 22/09/2013 2 Hitsaus heikentää? Hitsausliitos Lisätiedot Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök
Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia Lisätiedot Ruostumattomat teräkset luento SHY Oulun paikallisosaston 50 v. juhlaseminaarissa
Ruostumattomat teräkset luento SHY Oulun paikallisosaston 50 v. juhlaseminaarissa Timo Kauppi 2015 1 STAINLESS STEEL EDELSTAHL RÅSTFRITT STÅL RUOSTUMATON TERÄS JALOTERÄS 2 Opintojakson oppimistavoite tunnetaan Lisätiedot Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily , SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab
Ruostumattoman teräksen hitsauksen suojakaasut. Seminaariristeily 27.5.2016, SHY Turku. Jyrki Honkanen Oy AGA Ab Sisältö. Seoskaasujen komponentit Perussuositukset Mikroseostukset AGAn suojakaasut rst:n Lisätiedot KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 3
KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 3 Tänään ohjelmassa 1. Tasapainopiirros 1. Tulkinta 2. Laskut 2. Faasimuutokset 3. Ryhmätyöt 1. Esitehtävän yhteenveto (palautetaan harkassa) 2. Ryhmätehtävä Lisätiedot Hitsauksen kevytmekanisoinnilla voidaan saavuttaa melko pienin kustannuksin monia etuja. Suurimmat hyödyt voidaan jaotella seuraavasti:
HITSAUKSEN KEVYTMEKANISOINNILLA TEHOA TUOTANTOON! Hitsauksen mekanisointi yleistyy voimakkaasti teollisuudessa niin Suomessa kuin muualla maailmassakin. Hitsaavassa teollisuudessa hitsauksen mekanisoinnilla, Lisätiedot LUJIEN TERÄSTEN HITSAUSMETALLURGIA
1 LUJIEN TERÄSTEN HITSAUSMETALLURGIA Jouko Leinonen Oulun yliopisto Konetekniikan osasto Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka -seminaari Raahe 29.3.2011 2 Lujien terästen sovelluskohteita Nosturit Lisätiedot KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR
KUUMATYÖTERÄS BÖHLER W403 VMR 1 SUUREMPI KÄYTTÖKOVUUS MAHDOLLISTAA PIDEMMÄN KÄYTTÖIÄN Merkittävimpiä tekijöitä tuotantokustannusten alentamisessa ovat työkalujen pitkä käyttöikä ja pienet huolto- ja seisokkikustannukset. Lisätiedot Hitsaaja, Inhan tehtaat
WiseFusion USKOMATTOMAN NOPEAA MIG-HITSAUSTA "WiseFusionilla on mahdollista hitsata hitsisulan päällä 10 mm:n ilmaraolla." Hitsaaja, Inhan tehtaat 07.07.2016 1(5) OPTIMOITU HITSAUSTOIMINTO PARANTAA LAATUA, Lisätiedot 7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta
7. Valukappaleiden suunnittelu keernojen käytön kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Keernoja käytetään valukappaleen muotojen aikaansaamiseksi sekä massakeskittymien poistoon. Kuva 23 A D. Ainekeskittymän Lisätiedot RUBBER. Elastinen pinnoite Helppo irrottaa!
RUBBER comp Elastinen pinnoite Helppo irrottaa! RUBBERcomp KUMIMAALISPRAY RUBBERcomp kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakuivuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan Lisätiedot Mo 0,5 V 0,2. pehmeäksihehkutettu n. 200 HB Fysikaaliset ominaisuudet
1 (5) Yleistä Uddeholm Calmax on kromi/molybdeeni/vanadiiniseosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys hyvä kulumiskestävyys hyvä läpikarkenevuus hyvä mitanpitävyys karkaisussa hyvä Lisätiedot WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA
WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet Lisätiedot Tärkeitä tasapainopisteitä
Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen Lisätiedot VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326
VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat Lisätiedot UDDEHOLM VANADIS 30. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Kylmätyöstö 1 (5)
1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 30 on kobolttiseosteinen, pulverimetallurgisesti valmistettu pikateräs. Noin 8,5 %:n kobolttipitoisuus parantaa kuumalujuutta, kuumakovuutta, päästönkestävyyttä ja Lisätiedot Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen. Kon Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto
Luento 4 Karkenevuus ja pääseminen Kon-67.3110 Teräkset DI Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Karkenevuus Honeycombe & Bhadeshia ch 8 s. 151-170 Uudistettu Miekk oja luku Lisätiedot 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta
2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot Teräsrakentamisen T&K-päivät Lujista rakenneputkista valmistettavien liitosten kestävyys
5/2012 Teräsrakentamisen T&K-päivät 28.-29.5.2013 Lujista rakenneputkista valmistettavien liitosten kestävyys Niko Tuominen Lappeenranta University of Technology Laboratory of Steel Structures Sisältö Lisätiedot 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4
2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN Lisätiedot Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC
Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC Ympäristövaikutteinen murtuminen Yleisnimitys vaurioille, joissa ympäristö altistaa ennenaikaiselle vauriolle Lukuisia eri mekanismeja ja tyyppejä Tässä: Jännistyskorroosio Lisätiedot BÖHLER M390 MICROCLEAN kemiallinen koostumus ja vastaavat normit.
MUOVIMUOTTITERÄS BÖHLER M390 MICROCLEAN BÖHLER M390 MICROCLEAN on pulverimetallurgisesti valmistettu martensiittinen eli karkaistava kromiteräs, jolla on erinomainen kulutuskestävyys, korroosionkestävyys Lisätiedot 2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET
2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet Lisätiedot Ulle: minimilämmöntuonnin määrittäminen EN H C700
Ulle: minimilämmöntuonnin määrittäminen EN 1.4404 2H C700 1. Johdanto Lujitusvalssattujen ruostumattomien terästen hitsaamisessa täytyy ottaa huomioon, että hitsauksessa syntyvä lämpö pyrkii kumoamaan Lisätiedot WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA
WiseRoot+ ERITTÄIN TEHOKASTA POHJAPALON HITSAUSTA "WiseRoot+ on uskomattoman käyttäjäystävällinen ja tekee sen, minkä lupaa. Sillä on helppo korjata monenlaiset sovitepoikkeamat, kuten kohdistusvirheet Lisätiedot RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen Lisätiedot Kuva. Upokasuunin öljypoltin
4. Upokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Polttoaineilla toimivat upokasuunit muistuttavat rakenteeltaan myöhemmin käsiteltäviä sähkökäyttöisiä vastusupokasuuneja. Polttoaineina Lisätiedot Mittaa työstettävään kappaleeseen teräs FE 355 (myöntölujuus 355 N/mm 2 ) 40mm*40mm*8mm keskikohta.
Harjoitus 3 Poraus, kierteitys ja kierteiden korjaus Harjoituksen tarkoituksena on harjoitella pylväsporakoneen käyttöä, oikean porausnopeuden valitsemista, kierteitystä ja kierteiden korjaamista Helicoil-kierteenkorjaus Lisätiedot TUOTELUETTELO 2016 TUOTELUETTELO 2016
TUOTELUETTELO 2016 TUOTELUETTELO 2016 Gjerstad Oy on vuodesta 1977 toiminut Suomalainen maarakennuskoneiden työlaitevalmistaja. Tuotteemme tunnetaan kestävyydestään ja korkeasta laadustaan kaikkialla ammattilaisten Lisätiedot Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan. DI Juha Toivonen, DEKRA
Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan DI Juha Toivonen, DEKRA SHY NDT-päivä 24.-25.9. 2013 1 (4) DI Juha Toivonen Teräsrakenteiden NDT-tarkastukset SFS-EN 1090 mukaan 1. SFS EN 1090 SFS Lisätiedot KL-KIINNITYSLEVYT EuroKoodIEN mukainen SuuNNITTELu
KL-KIINNITYSLEVYT Eurokoodien mukainen suunnittelu KL-KIINNITYSLEVYT 1 TOIMINTATAPA...2 2 KL-KIINNITYSLEVYJEN MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 KL-kiinnityslevyjen mitat...3 2.2 KL-kiinnityslevyjen tilaustunnukset...4 Lisätiedot BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje
0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001 Lisätiedot WiseThin+, Tuottavaa levyhitsausta ja asentohitsausta. WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA (6)
WiseThin+ TUOTTAVAA LEVYHITSAUSTA JA ASENTOHITSAUSTA 1(6) NOPEUTA HITSAUSTA JA PARANNA LAATUA WiseThin+ on kehitetty nopeaan ja tuottavaan ohutlevyjen käsinhitsaukseen terästä sisältäville tai sisältämättömille Lisätiedot Rst-lämminvesivaraajan kehitystyö
Samuli Ståhlstedt Rst-lämminvesivaraajan kehitystyö Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Insinöörityö 26.11.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Samuli Ståhlstedt Lisätiedot WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN
WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä, Lisätiedot Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut. Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut
Hitsauksen menetelmäkokeet Kempin ratkaisut Hitsaustekniikkapäivät, Kokkola 10.4.2014 Reetta Verho Päällikkö, hitsauksen koordinointipalvelut Hitsausohjeen, hyväksymistavat Standardin SFS-EN ISO 15607 Lisätiedot AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje
1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat Lisätiedot KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan Lisätiedot RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN MEKAANISET OMINAISUUDET 3/11/13
RUOSTUMATTOMIEN TERÄSTEN MEKAANISET OMINAISUUDET 1 2 σ (Stress) [MPa] STAATTINEN LUJUUS vetokoe R m R p0.2 kimmoinen alue R = Eε 0.2% A ε (strain) plastinen alue kuroumaalue AUST RST VRT. HIILITERÄKSEEN Lisätiedot Koesuunnitelma. Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys. Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt. Janne Mattila.
Kon c3004 Kone ja rakennustekniikan laboratoriotyöt Koesuunnitelma Tuntemattoman kappaleen materiaalin määritys Janne Mattila Teemu Koitto Lari Pelanne Sisällysluettelo 1. Tutkimusongelma ja tutkimuksen Lisätiedot Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset
Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000 Lisätiedot Kuva 1 esittää tämän moottorin rakennepiirroksen ja ajoitusmerkkien sijainnit. NOKKA-AKSELI AUTOM. KIRISTIN. Kuva 1.
Kireyden säätö Mitsubishi/Volvo 1.8 16V -bensiinimoottoreissa GATE-VIITE: VALMISTAJA : MALLI : MOOTTORI : M:N TYYPPI : 5514XS/K015514XS MITSUBISHI / VOLVO Carisma, Pajero IQ, Pajero Pinin, Shogun Pinin, Lisätiedot uddeholm sleipner 1 (6) Yleistä Ominaisuudet Puristuslujuus Käyttökohteet Lohkeilunkestävyys
1 (6) Yleistä Uddeholm Sleipner on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen, jonka ominaisuuksia ovat: hyvä kulumiskestävyys hyvä lohkeilunkestävyys hyvä puristuslujuus suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa Lisätiedot LEVEÄ NOKKA YLEISKANSI
SÄILYTYSKANSI PITKÄ NOKKA LEVEÄ NOKKA OIL SAFE INNOVATIIVISET VOITELUKANNUT VÄHENTÄVÄT ÖLJYJEN EPÄPUHTAUKSIA SEKÄ ROISKEITA Oil Safe-järjestelmässä on monia etuja öljyn saastumisen estämiseksi: Kaatonokat Lisätiedot Puhtaat aineet ja seokset
Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä Lisätiedot Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa. PARI polttoöljyjen lisäaineen käyttökokemus ohran kuivauksessa
Viljan kuivauksen kokemuksia PARI polttoöljyjen lisäaineen kanssa Alla on viisi kokemusta viljan kuivauksesta syksyltä 2012 PARI polttoöljyjen lisäaineella sekä ilman lisäainetta. Kokemukset ovat jaoteltu Lisätiedot PINTAKÄSITTELY PUHALLUSAINEET
Teräshiekat ja teräsmurskeet Pyöreät teräshiekat soveltuvat kovuutensa ansiosta tehokkaaseen sinkopuhdistukseen tarjoten kustannus-tehokkaan puhdistuksen. Särmikkäät teräsmurskeet tarjoavat erittäin tehokkaan Lisätiedot Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita
Ferriittisten ruostumattomien terästen käyttökohteita Toukokuu 12, 2011 (Place of presentation here) www.outokumpu.com Sisältö Ruostumattoman teräksen markkinat Ferriittiset ruostumattomat teräkset Materiaalinvalinta Lisätiedot TRV Nordic sl. Termostaattit ENGINEERING ADVANTAGE
Termostaattianturit - M 30 x 1,5 liitännällä TRV Nordic sl Termostaattit Paineistus & Veden laatu Virtausten säätö Huonelämpötilan säätö ENGINEERING ADVANTAGE Nämä omavoimaiset patteriventtiileiden termostaattianturit Lisätiedot Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka
Lujien terästen mahdollisuudet ja tekniikka CASR-Steelpolis-verkostohanke (EAKR) Tapio Oikarinen Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy 29.3.2011 Tapio Oikarinen CASR-Steelpolis-verkostohanke Raahen Seudun Lisätiedot Tuotelehdet löytyvät myös varsinaiselta sivustoltamme kyseisten teräslajien muiden tuotetietojen yhteydestä.
Täydentävää tietoa Uddeholmin terästen mekaanisista ominaisuuksista koneenrakentajille Uddeholmin työvälinemateriaaleja on käytetty erilaisissa koneenrakennuskohteissa hyvällä menestyksellä jo vuosia. Lisätiedot Kuumalujien putkien taivutus Veikko Syrjäniemi
Kuumalujien putkien taivutus 03.11.2016 Veikko Syrjäniemi Liikevaihto 12 2,4 maata, pääkonttori Helsingissä ~280 mrd. euroa vuonna 2015 VAHVA markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa toimipistettä Lisätiedot Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre
Tekninen esite Istukkaventtiilit (PN 16) VS 2 2-tieventtiili, ulkokierre Kuvaus Ominaisuudet: Jaettu ominaiskäyrä kehitetty vaativimpiin sovelluksiin (DN 20 ja DN 25) Useita k VS -arvoja Painantaliitännän Lisätiedot KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2
KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 2 Pienryhmäharjoitusten aiheet 1. Materiaaliominaisuudet ja tutkimusmenetelmät 2. Metallien deformaatio ja lujittamismekanismit 3. Faasimuutokset 4. Luonnos: Lisätiedot ULTRALUJIEN TERÄSTEN KÄYTETTÄVYYS HITSATUISSA RAKENTEISSA USABILITY OF ULTRA HIGH STRENGTH STEELS IN WELDED STRUCTURES
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari ULTRALUJIEN TERÄSTEN KÄYTETTÄVYYS HITSATUISSA RAKENTEISSA USABILITY OF ULTRA Lisätiedot KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ
KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ Tutkimus tasalujan lisäaineen koostumuksen vaikutuksesta hitsin lujuuteen ja sitkeyteen Ruukin Optim 960 QC -teräksellä Antti Balk Kone- ja tuotantotekniikan Lisätiedot Puukkoteräkset. Juha Perttula. www.terastieto.com. Juha Perttula, Puukkoteräkset 1
Puukkoteräkset Juha Perttula www.terastieto.com Juha Perttula, Puukkoteräkset 1 Sisällysluettelo Esipuhe 3 1. Rauta ja teräs 4 Meteoriittirauta 4, Malmista takoraudaksi ja teräkseksi 6, Valurauta 6, Valuraudan Lisätiedot Hitsaustekniikkaa suunnittelijoille koulutuspäivä Hitsattujen rakenteiden lujuustarkastelu Tatu Westerholm
Hitsaustekniikkaa suunnittelijoille koulutuspäivä 27.9.2005 Hitsattujen rakenteiden lujuustarkastelu Tatu Westerholm HITSAUKSEN KÄYTTÖALOJA Kehärakenteet: Ristikot, Säiliöt, Paineastiat, Koneenrungot, Lisätiedot Rakennustuotteiden CE-merkintä
Rakennustuotteiden CE-merkintä Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio hyväksyivät viime vuonna rakennustuoteasetuksen (305/2011/EC), joka astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa viimeistään 1.7.2013ilman Lisätiedot Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa
Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä: Lisätiedot Solutions for power transmission. Teräsnivelet.
Solutions for power transmission Teräsnivelet www.konaflex.fi Liukulaakeroitu tyyppi TS vakioporauksilla TS on kattava sarja teräksisiä liukulaakeroituja ristiniveliä. Yksiniveliset alkupään koot lieriöporauksin Lisätiedot KALKKIA MAAN STABILOINTIIN
KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena Lisätiedot monivuotisen yhteistyön tulos
MITÄ ON 9 Se on tieteen ja käytännöllisen kokemuksen monivuotisen yhteistyön tulos o HELSINGIN KAUPPAKIRJAPAINO Oy - 1936 Uusi menetelmä moottorisylinterien ja muitten kulutukselle alttiiden pintojen suojelemiseksi Lisätiedot Ultralujien terästen konepajakäytettävyys
Särmättävyyden ja lastuttavuuden tutkiminen Oulun yliopisto Tutkimuksen sisältö tutkii ja kehittää yhteistyössä teräksenvalmistajien kanssa lujia kuumavalssattuja teräksiä keskittyen niiden särmättävyyteen, Lisätiedot MODIX Raudoitusjatkokset
MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa Lisätiedot KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Pro 205 Power Pro 256 ESITTELY Power Pro sarjan hitsauskoneiden valmistuksessa käytetään nykyaikaista invertteri tekniikka. Koneet ovat monitoimi laitteita joilla voidaan hitsata Lisätiedot Metallit jaksollisessa järjestelmässä
Metallit Metallit käytössä Metallit jaksollisessa järjestelmässä 4 Metallien rakenne Ominaisuudet Hyvin muokattavissa, muovattavissa ja työstettävissä haluttuun muotoon Lujia Verraten korkea lämpötilan Lisätiedot PESUKARHU SUIHKUPUTKET
Pesukarhu suihkuputket ovat tunnettuja laadukkaista materiaaleistaan ja harkitusta muotoilustaan. Suihkuputkiamme käytetään yli kahdessakymmenessä maassa ympäri maapallon. PESUKARHU Suihkuputki - malli Lisätiedot MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0
MILWAUKEE ISKUPORAKONE M18 BPD-0 Tuotekoodi: 4933443500 Kompakti iskuporakone, vain 198 mm pitkä tekee siitä ideaalin ahtaissa tiloissa työskentelyyn Joustava akkujärjestelmä: Työkalu käy kaikkien Milwaukee Lisätiedot KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST
KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme Lisätiedot Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista
Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta Lisätiedot SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT
SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT 24. - 25.1.2017 Betonin lujuus lähtökohdista rakenteisiin 25.1.2017 prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohdat suunnittelussa 3) Lujuuden vaikutus rakenteen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute